Interf'erenzerscheinungen hei liöntgenstralilen. 
317 
Homburg eine planparallele Platte aus einem guten Kristall 
parallel zu einer WürfelÜäcbe (100) (senkrecht zu einer kri- 
stallographischen Hauptachse) schleifen von 10 x 10 mm Grobe 
und 0,5 mm Dicke. Diese Platte wurde in der oben beschrie- 
benen Weise genau orientiert, so daß die Primärstrahlen den 
Kristall senkrecht zur Würfelfläche durchsetzten. Das Resultat 
eines solchen Versuches zeigt uns Fig. 5^), Taf. 11. Die Lage 
der sekundären Flecke ist völlig symmetrisch geworden in 
Bezug auf den Durchstoßungspunkt. Man kann in die Figur 
zwei Paare zueinander senkrecht stehende Symmetrieebenen ein- 
zeichnen. Nimmt man irgendeinen der Flecken aus der Figur 
heraus und liegt dieser nicht auf einer der Symmetrieebene, 
so kann man ihn durch Spiegelung und Drehung um 90“ mit 
noch 7 zugehörigen Punkten zur Deckung bringen. Fällt ein 
Fleck mit einer Symmetrieebene zusammen, so kann man diesen 
naturgemäß nur mit noch 3 entsprechenden zur Deckung bringen. 
Dies entspricht der holoedrischen Symmetrie des regulären 
Systems, trotzdem die Zinkblende in eine hemiedrische Klasse 
gehört. Diese Tatsache, daß eine völlige Vierzähligkeit auf 
der Platte vorhanden ist, ist wohl einer der schönsten Beweise 
für das Raumgitter der Kristalle, und daß keine andere Eigen- 
schaft als allein das Raumgitter hier in Betracht kommt. Denn 
die Raumgitter zeigen stets die holoedrische Symmetrie; Trans- 
lationen von Raumgittern verschiedener Natur gegen einander, 
wie sie zur Erklärung der Hemiedrieen angenommen werden 
müssen, sind nach den Versuchen und unserer Theorie ohne 
Einfluß. Diese Anforderung der Symmetrie fand auch weiter- 
hin ausnahmslos Bestätigung durch die Versuche. Einmal 
ließen wir die Primärstrahlen senkrecht auf eine Oktaeder- 
fläche (111), dann auf eine Rhombendodekaederfläche (110) auf- 
fallen. Fig. 7, Tafel 111 gibt die Dreizähligkeit wieder ent- 
sprechend der dreizähligen Achse, in der der Kristall bestrahlt 
Die Aufnahme 9 Tafel IV wurde gemacht mit einem provisorisch 
aufgestellten Film in 10 mm Abstand vom Kristall. Bei Fig. 10, Tafel IV 
war der Film in doppeltem Abstand vom Kristall aufgestellt wie hei 
Fig. 5, Tafel 11. 
21 
